## Jurnal Riset Fisika Indonesia
Volume 4, Nomor 2, Juni 2024
ISSN: 2776-1460 (print); 2797-6513 (online) https://journal.ubb.ac.id/jrfi/article/view/4416
Kajian Variasi Massa Karbon Aktif dan Waktu Kontak terhadap Kinetika Adsorpsi Ion Logam Besi (Fe) pada Limbah Cair Batik Cual
Rena Aprilianti, Herman Aldila* ) , Widodo Budi Kurniawan
Jurusan Fisika, Universitas Bangka Belitung
Kampus Terpadu Balunijuk, Merawang, Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia
*E-mail korespondensi: hermanaldilaubb@gmail.com

## Info Artikel:
Dikirim: 5 September 2023 Revisi: 22 Juni 2024 Diterima: 30 Juni 2024
Kata Kunci:
Limbah batik cual, karbon aktif, adsorpsi Fe, tempurung kelapa

## Abstract
Cual  batik  liquid  waste  discharged  directly  into  the  environment  can  cause environmental  problems  due  to  containing  various  heavy  metals  such  as  iron metal (Fe). Adsorption method is one of the efforts to reduce heavy metal content in wastewater. This study utilises activated carbon from coconut shell waste to be used  as  a  heavy  metal  adsorbent.  The  activated  carbon  used  is  the  result  of physical  and  chemical  activation  processes.  Based  on  SEM  results,  activated carbon has pores with a pore diameter of 81.84 µm and a surface area of 0.2315 cc/g. The adsorption process was carried out using activated activated carbon with mass variations of 0.25 grams, 1.5 grams, and 1.75 grams. Meanwhile, the contact time variations used were 0, 40, 80, 120, and 160 minutes. The results showed that the most optimum mass variation of activated carbon to absorb Fe metal was 1.5 grams with a contact time of 80 minutes which left a residual Fe metal of 0.161 ppm.

## PENDAHULUAN
Salah satu hasil kebudayaan masyarakat Bangka Belitung yang masih dilestarikan dan kerap di promosikan kepada wisatawan adalah batik cual. Saat ini, tingkat produksi batik cual semakin meningkat  dengan  semakin  tingginya  permintaan.  Peningkatan  produksi  batik  cual  ini menyisakan  permasalahan  lingkungan  akibat  limbah  cair  yang  belum  terolah  dengan  baik. Limbah cair batik cual mengandung pewarna remazol yang merupakan salah satu bahan kimia yang digunakan dalam proses pencelupan dan pewarnaan dalam pembuatan batik yang bersifat karsinogenik [1].
Berdasarkan  penelitian  Livia  (2022),  zat  warna  dari  limbah  cair  batik  cual  mengandung berbagai logam berat seperti besi (Fe), kromium (Cr), mangan (Nm), tembaga (Cu) dan timbal (Pb) [2]. Pada limbah cair batik cual, kandungan logam besi (Fe) merupakan logam utama yang cukup banyak ditemukan 2,06 mg/L [3]. Permasalahan lingkungan akibat keberadaan limbah cair batik  cual  dapat  diatasi  dengan  pengolahan  limbah  cair  batik  cual  sebelum  dilepaskan  ke lingkungan. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk menurunkan konsentrasi ion logam berat dalam limbah cair diantaranya adalah koagulasi, filtrasi, elektrokoagulasi dan adsorpsi [4] [5].  Diantara  metode-metode  tersebut,  adsorpsi  merupakan  metode  yang  lebih  sederhana, murah dan ekonomis [6].
Salah satu metode pengolahan air limbah secara adsorpsi yang banyak dikembangkan saat ini  adalah  menggunakan  karbon  aktif  [7].  Karbon  aktif  adalah  arang  yang  telah  mengalami aktivasi baik secara kimia atau fisika sehingga memiliki kemampuan penyerapan yang lebih baik [8]. Karbon aktif umumnya terbuat dari bahan biomassa yang dapat membentuk arang ketika dipanaskan pada suhu tinggi [9].  Salah satu bahan biomassa yang dapat dibuat menjadi karbon aktif adalah tempurung kelapa. Karbon aktif dari  tempurung kelapa memiliki daya serap yang sangat besar, tingkat kemurnian dan rapat massa yang tinggi, kandungan abu yang rendah dan struktur  pori  mikro  yang  seragam  [1]  [2].  Berdasarkan  permasalahan  yang  telah  dipaparkan peneliti  tertarik  melakukan  penelitian  terkait  pengaruh  variasi  massa  karbon  aktif  dan  waktu kontak terhadap kemampuan kinetika adsorpsi karbon aktif dengan metode adsorpsi terhadap penurunan kadar ion logam besi (Fe)  pada limbah cair batik cual.

## METODE PENELITIAN

## Alat dan Bahan Penelitian
Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu tabung pembakaran, gelas ukur 50 mL, pisau, korek api, gelas kimia 100 mL dan 500 mL, labu ukur 100 mL, stirrer 1500 RPM, pH meter, magnetic stirrer, ayakan 100 mesh, corong, pipet tetes, spatula, neraca digital, oven bolde, botol laboratorium, mortar, plastic wrap, aluminium foil, ketas whattman No 42. Adapun bahan-bahan digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu  Tempurung  kelapa,  larutan  asam  fosfat  (H3PO4)  85%, aquadest, dan limbah cair batik cual.

## Tahap Penelitian
Pada penelitian ini terdapat 3 tahapan penelitian yaitu pembuatan karbon aktif tempurung kelapa, pembuatan kurva standar dan adsorpsi limbah cair batik cual.

## 1. Pembuatan Karbon Aktif Tempurung Kelapa
Preparasi  limbah  tempurung  kelapa  diawali  dengan  membersihkan  limbah  dari  sisa-sisa serabut  kelapa  yang  menempel,  selanjutnya  dilakukan  penjemuran  di  bawah  sinar  matahari. Proses preparasi dilanjutkan dengan proses karbonisasi hingga membentuk arang. Arang yang terbentuk  selanjutnya  digerus  dan  diayak  menggunakan  ayakan  100  mesh  sampai  diperoleh serbuk  karbon.  Serbuk  karbon  yang  dihasilkan  selanjutnya  dilakukan  aktivasi  secara  kimia menggunakan zat aktivator H 3 PO 4 8% dengan perbandingan 1:4 menggunakan metode meserasi dan didiamkan selama 1 hari. Selanjutnya dilakukan pencucian menggunakan aquades hingga pH netral  dan  disaring.  Residu  yang  dihasilkan  dari  proses  penyaringan  selanjutnya  dikeringkan menggunakan oven pada temperatur 110°C selama 1 jam kemudian digerus sampai berbentuk serbuk. Serbuk yang telah dihasilkan dari aktivasi kimia, kemudian dilakukan aktivasi secara fisika dengan  menggunakan  gas  nitrogen  (N2).  Setelah  didapatkan  sampel  tersebut,  dilakukan pengujian BET (Brunauer-Emmett-Teller) dan pengujian SEM (Scanning Electron Microscope).

## 2. Pembuatan Kurva Standar
Preparasi limbah cair batik cual dilakukan dengan cara mengencerkan limbah cair batik cual dan aquades dengan persentase 0 - 100%. Limbah batik cual yang telah dipreparasi selanjutnya diuji  menggunakan  Spektrofotometer  UV-Vis  dengan  panjang  gelombang  200-800  nm  untuk mendapatkan  nilai  absorbansi.  Pengujian  Atomic  Absorption  Spectrophotometry  (AAS)  juga dilakukan pada larutan limbah yang telah dipreparasi untuk menentukan kandungan logam Fe yang terkandung dalam larutan tersebut. Berdasarkan data absorbansi pada pengujian UV-Vis, persentase  konsentrasi  Fe  (ppm)  limbah  cair  batik  cual  yang  mengalami  pengenceran  dapat dihitung menggunakan Persamaan (1).
𝐶 𝑝𝑝𝑚1 = 𝐶% 1 𝐶% 0 × 𝐶 𝑝𝑝𝑚0 (1)
Keterangan :
C ppm0 = 0,43 ppm C% 0 = 100%
C% 1 =  % pengenceran

## 3. Adsorpsi Limbah Cair Batik Cual
Mekanisme  adsorpsi  limbah  batik  cual  dilakukan  dengan  mencampurkan  karbon  aktif tempurung kelapa ke dalam 50 mL limbah cair batik cual.  Variasi massa yang digunakan pada penelitian ini adalah 1.25 gram, 1.50 gram dan 1.75 gram. Sementara itu, variasi waktu kontak yang  diamati  adalah  40,  80,  120  dan  160  menit.  Setelah  dilakukan  perendaman,  residu  yang dihasilkan  disaring  menggunakan  kertas  saring.  Selanjutnya,  larutan  sisa  yang  dihasilkan  dari proses adsopsi dilakukan pengujian Spektrofotometer UV-Vis pada rentang panjang gelombang 200  nm  -  800  nm  untuk  memperoleh  nilai  absorbansi  dan  pengujian Atomic  Absorption Spectrophotometry (AAS) untuk mengetahui hubungan nilai konsentrasi logam Fe .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pembuatan Karbon Aktif Tempurung Kelapa
Tempurung  kelapa  yang  digunakan  dalam  sintesis  karbon  adalah  tempurung  yang  telah dilakukan  karbonisasi  dan  digerus.  Karbon  sebanyak  100  gram  dicampurkan  dengan  larutan H3PO4 sebanyak 400 ml kemudian dilakukan meserasi selama 24 jam, saring dan dikeringkan menggunakan  oven  dengan  suhu  110°C  hingga  kering.  Kemudian  digerus  untuk  dilakukan aktivasi  fisika,  setelah  itu  dilakukan  karakterisasi  SEM  dan  BET.  Adapun  hasil  sintesis  karbon dapat dilihat pada Gambar 1.
(a)
(b)
Gambar 1. (a) Karbonisasi, dan (b) Serbuk karbon
Berdasarkan data SEM pada Gambar 2 dapat dilihat bahwa adanya pembentukan pori dan matriks. Pori terbentuk dipengaruhi oleh adanya proses aktivasi fisika dan kimia [5]. Sedangkan matriks  terbentuk  akibat  sedikitnya  zat  aktivator  yang  menguap  [10].  Hasil  karakterisasi  SEM yang menganalisis partikel pada sampel karbon aktif tempurung kelapa dengan perbesaran 5.000 kali  menggunakan  Software  imageJ  memberikan  dua  parameter  hasil,  yaitu  luas  area  pori sebesar  5257,386  µm2  dan  panjang  parameter  sebesar  457.16  µm.  Menurut  penelitian (Nurdandi, 2022) nilai Sphericity memiliki rentang antara 0 sampai 1, jika nilai Sphericity bernilai 1 maka pori akan berbentuk sempurna [11]. Adapun nilai Sphericity yang diperoleh sebesar 0,56. Hal ini menunjukkan bahwa  pori tidak membentuk lingkaran sempurna.  Adapu nilai diameter pori  yang  diperoleh  sebesar  81,84  µm  yang  termasuk  kedalam  katagori  makropori  (>50  µm). Selain  itu,  luas  permukaan  juga  salah  satu  parameter  penting  dalam  adsorben.  Menurut penelitian  Dewi  (2020), semakin  besar  luas  permukaan  dan  ukuran  pori  adsorben  maka  daya adsorpsinya semakin besar [12]. Hasil luas permukaan dapat diketahui melalui pengujian BET. Adapun  hasil  pengujian  BET  dari  serbuk  karbon  aktif  tempurung  kelapa  sebesar  0,2315  cc/g.
Berdasarkan  hasil  pengujian  BET  yang  diperoleh  sesuai  dengan  referensi  SNI  06-3730-1995 sebesar  0,226554  cc/g  dimana  karbon  aktif  dari  tempurung  kelapa  termasuk  dalam  katagori karbon aktif.

## Gambar 2. Hasil SEM karbon aktif tempurung kelapa

## 2. Kurva Standar Limbah Cair Batik Cual
Konsentrasi 100% limbah cair batik cual yang digunakan pada penelitian ini melalui hasil pengujian  AAS  yang telah  dilakukan pada  penelitian  ini  sebesar   0,43  mg/L  dan pengujian  0% diperoleh  0  mg/L.  Pembuatan  kurva  larutan  standar  dilakukan  dengan  cara  mengencerkan limbah cair batik cual dengan aquades menggunakan 10 variasi yaitu 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% dan 100%. Setelah dilakukan proses pengenceran limbah cair batik cual  kemudian  dilakukan  pengujian  Spektrofotometri  UV-Vis  dengan  pengukuran  panjang gelombang mulai dari 200 nm sampai 800 nm yang ditunjukkan pada Gambar 3.

## Gambar 3 Kurva absorbansi larutan standar
Melalui kurva pada Gambar 3 terdapat titik puncak saturasi. Titik puncak ini terjadi ketika siklus sudah mengalami penurunan (desorpsi) dan mengalami kenaikan lagi (adsorpsi). Desorpsi terjadi apabila pada proses adsorpsi sudah mencapai titik jenuh dan tidak mampu lagi menyerap [13].  Akan  tetapi  kenaikan  peristiwa  adsorpsi  tidak  terlalu  signifikan  seperti  saat  titik  puncak awal, hal ini disebabkan penyerapan sinar pada sampel sudah mencapai titik jenuh. Kemudian pada saat peristiwa adsorpsi sampai titik jenuhnya akan mengalami penurunan lagi hingga nol. Titik puncak ini juga menandakan bahwa menurunnya konsentrasi pada sampel limbah cair batik cual,  maka  kurva  yang  diperoleh  semakin  menurun.  Titik  puncak  saturasi  ini  terdapat  pada panjang  gelombang  607  nm.  Hal  ini  sesuai  dengan  referensi  dimana  titik  puncak  saturasi  ini terdapat  pada  rentang  panjang  gelombang  595  nm  -  610  nm  dengan  sampel  berwarna  biru- kehijauan [14]. Dari data absorbansi pengenceran maka penentuan kadar logam Fe pada saat proses  pengenceran  dapat  menggunakan  persamaan  1.  Kemudian  dari  data  absorbansi
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 300 400 500 600 700 800 A b sor b an si ( a.u ) Panjang Gelombang (nm) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 607 nm
pengenceran  itu  dapat  kita  lihat  konsistensi  antara  absorbansi  dari  Sperktorfotometri  UV-Vis dengan konsentrasi yang telah diketahui kadar logam Fe dengan asumsi bahwa kandungan logam Fe  pada  limbah  cair  batik  cual  tersebar  secara  merata.  Kemudian  diperoleh  persamaan matematis pada Gambar 4. persamaan ini nantinya digunakan untuk melakukan konversi nilai absorbansi  Spektrofotometri  UV-Vis  dengan  data  adsorpsi  pada  panjang  gelombang  607  nm. Adapun kurva hubungan antara konsentrasi terhadap nilai absorbansi pada panjang gelombang 607 nm larutan standar ditunjukkan pada Gambar 4.

## Gambar 4 Kurva hubungan antara konsentrasi terhadap nilai absorbansi pada panjang gelombang 607 nm larutan standar
Menurut hasil kurva pada Gambar 4 memperoleh nilai koefisien determinan (R2) = 0,9963 yang  menyatakan  bahwa  kedua  parameter  memiliki  hubungan  yang  linearitasnya  baik  yaitu mendekati 1. Adapun hubungan matematisnya dapat dilihat pada persamaaan berikut:
A 607 = 3,8068C – 0,0145 (2)
Keterangan : A 607 : Absorbansi pada Panjang gelombang 607 nm C : Konsentrasi limbah cair batik cual (ppm)

## 3. Adsorpsi Limbah Cair Batik Cual
Adapun hasil pengujian Spektrofotometer UV-Vis setelah adsorpsi dapat ditunjukkan pada Gambar 5.
(a) 1,25 gram
A = 3.8068C - 0.0145 R² = 0.9963 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 A 607 (a .u ) Konsentrasi (ppm) 0 1 2 3 4 300 400 500 600 700 800 A bs o rba ns i (a .u) Panjang Geombang (nm) 0 menit 40 menit 80 menit 120 menit
160 menit
(b) 1,5 gram
(c) 1,75 gram
Gambar 5 Absorbansi terhadap variasi waktu
Adapun perubahan nilai absorbansi limbah cair batik cual pada Panjang gelombang 607 nm. Berdasarkan analisis hasil Spektrofotometer UV-Vis pada Gambar 4.6 (a) dengan massa 1,25 gram dan (b) dengan massa 1,5 gram titik puncak yang mulanya 0 menit setelah dilakukan perlakuan kurva mengalami penurunan yang signifikan, sedangakan pada penggunaan massa 1,75 gram terjadi juga penurunan absorbansi tidak terlalu banyak, sehingga pada dekolarisasi tidak begitu terlihat. Hal lain juga disebabkan jika semakin tinggi dosis adsorben maka dapat menyebabkan terjadinya penggumpalan yang mengakibatkan berkurangnya situs aktif untuk menyerap [4].

## Gambar 6 Konsentrrasi logam Fe yang tersisa setelah adsorpsi
Melalui Gambar 6 terjadi penurunan kadar logam Fe dari waktu awal  ke waktu 80 menit proses adsorpsi sudah selesai dan kondisi karbon aktif telah jenuh ditunjukkan kurva yang landai.
0 1 2 3 4 300 400 500 600 700 800 A bs o rba ns i (a .u) Panjang Gelombang (nm) 0 menit 40 menit 80 menit 120 menit 160 menit 0 1 2 3 4 300 400 500 600 700 800 A bso rba nsi (a .u) Panjang Gelombang (nm) 0 menit 40 menit 80 menit 120 menit
160 menit
0.43 0.253 0.193 0.236 0.238 0.43 0.203 0.161 0.172
0.217 0.43 0.41 0.387 0.387 0.388 0 0.15 0.3 0.45 0 40 80 120 160 Ko n sen tr asi (p p m ) Waktut (menit) Massa 1,25 gram Massa 1,5 gram Massa 1,75 gram
Setelah menit ke 80 efesiensi penyerapan yang menurun kemudian meningkat lagi. Hal ini diduga dalam proses adsorpsi bersifat reversibel karena ikatan lemah antara adsorben dengan ion logam Fe, sehingga semakin lama waktu kontak ion logam akan terlepas kembali kedalam larutan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dibandingkan pada Gambar 4 dari larutan 100% mengalami penurunan  hampir  90%  yang  dinyatakan  bahwa  karbon  aktif  sangat  baik  dalam  proses dekadarisasi dan dekolarisasi warna.

## 4. Analisis Model Kinetika
Berdasarkan hasil pengujian  yang  telah  dilakukan,  studi  lebih  lanjut  yaitu  terkait  analisa kinetika  adsorpsi  logam  Fe  yang  dilakukan  menggunakan  model  kinetika  orde  satu,  model kinetika orde dua  dan model  kinetika  BMG.  Adapun hasil  pemodelan  dapat  ditunjukkan  pada Tabel 2.
Tabel 2 Nilai koefisensi determinan dan konstanta pada limbah cair batik cual
Model Kinetika Parameter Variasi Massa Karbon Aktif 1,25 gram 1,5 gram 1,75 gram Orde 1 R 2 0,4918 0.4531 0,9908 K 0 0,9 -2.22045 Orde 2 R 2 0,9628 0,9466 0,9994 K 0,0219 0,0352949 0,00205654 BMG R 2 0,9924 0,9897 0,9998 m 9,88686 2,29788 410.369 b 2,0234 1,74892 6.83957
Berdasarkan hasil model kinetika pada tabel 2 jika dilihat dari nilai koefisien determinasi (R 2 ) yaitu model kinetika orde 2 dan model kinetika BMG. Besarnya oksidasi maju limbah cair batik cual pada model kinetika BMG dapat dilihat dari besarnya nilai konstanta m dan konstanta b. konstanta m merupakan kapasitas oksidasi sedangkan kontansta b merupakan kineika reaksi. Tetapi  bila  k  digunakan  untuk  menghitung  laju  reaksi  maka  nilai  model  kinetika  BMG menghasilkan  nilai  kecepatan  yang  tinggi  dibandingan  dengan  orde  2.  Tingginya  laju  reaksi disebabkan  besarnya  konsentrasi  menyebabkan  molekul  lebih  banyak  mengalami  tumbukan. Asumsi model kinetika BMG memberikan nilai R 2 terbesar yaitu pada penggunaan massa karbon aktif  1,75  gram  dengan  nilai  (R 2 )  =  0,99981,  nilai  konstanta  (b)  =  6.83957  dan  nilai  kapasitas oksidasi (m) = 410.369. Dalam hal ini pemodelan yang paling sesuai dalam adsorpsi limbah cair batik  cual  dengan  menggunakan  karbon  aktif  dari  tempurung  kelapa  dengan  variasi  massa karbon aktif adalah model kinetika BMG dengan kapasitas dan laju adsorpsi yang besar.

## KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan  bahwa massa karbon aktif dan waktu kontak dalam penurunan kadar logam Fe memilki hubungan yang tidak linear, dimana massa yang bagus terdapat pada penggunaan massa 1,5 gram dengan waktu kontak 80 menit. Sedangkan model paling sesuai dalam adsorpsi limbah cair batik cual yaitu dengan menggunakan model kinetika BMG.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]   S. Sandi, D. Nurdandi and Y. Tiandho, "Pengaruh Jarak antar Plat dalam Penjernihan Limbah  Batik  Cual  dengan  Metode  Elektrokoagulasi,"  in National  Colloquium Research And Community Service , Bangka, 2019.
[2]   W. B. Kurniawan, H. Aldila and L. Livia, "The Effect Of Contact Time Variations On The Efficiency Value And The Adsorption Kinetic Mechanism Of Iron (Fe) On Batik Waste Cual Using Chitosan," Jurnal Riset Fisika Indonesia, vol. II, no. 2, pp. 31-36, 2022.
[3]   F. Istiqomah, V. A. Fabiani and A. Adisyahputra, "Synthesis and Characterization of Cual  Batik  Waste  Dyes  From  Photocatalysis  Using  TiO2  From  Ilmenite  Bangka," Stannum: Jurnal Sains dan Terapan Kimia, vol. III, no. 2, pp. 34-40, 2021.
[4]   D.  Suwazan  and  N.  Nurhidayanti,  "Efektivitas  Kombinasi  Kitosan  dan  Ampas  Teh Sebagai Adsorben Alami dalam Menurunkan Konsentrasi Timbal Pada Limbah Cair PT PXI," Jurnal Ilmu Lingkungan, vol. XX, no. 1, pp. 37-44, 2022.
[5]   Megiyo, A. Noo, N. Farika and H. Aldila, "Sintesis Krbon Berpori Limbah Tangkai Buah Lada  Putih  Bangka  (Muntok  White  Pepper)  sebagai  Elektroda  Superkapasitor,"  in Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat , Bangka, 2019.
[6]   N. Angraini, T. E. Agustina and F. Hadiah, "engaruh pH dalam Pengolahan Air Limbah Laboratorium Dengan Metode Adsorpsi untuk Penurunan Kadar Logam Berat Pb, Cu, dan Cd," Journal Ilmu Lingkungan, vol. XX, no. 2, pp. 345-355, 2022.
[7]   E. Budi, H. Nasbey, S. Budi, E. Handoko, P. Suharmanto, R. Sinansari and S. Sunaryo, "Kajian  Pembentukan  Karbon  Aktif  Berbahan  Arang  Tempurung  Kelapa," Prosiding Seminar Nasional Fisika, vol. 1, pp. 62-66, 2012.
[8]   L. Ramadhani, I. Nurjannah, R. Yulistiani and E. Saputro, "Review: Teknologi Aktivasi Fisika pada Pembuatan Karbon Aktif dari Limbah Tempurung Kelapa," Jurnal Teknik Kimia, vol. XXVI, no. 2, pp. 42-53, 2020.
[9]   J. A. Nenohai, Z. S. Minata, B. Ronggopuro, E. H. Sanjaya and Y. Utomo, "Penggunaan Karbon Aktif dari Biji Kelor dan Berbagai Biomassa dalam Mengatasi Pencemaran Air: Analisis Review," Jurnal Ilmu Lingkungan, vol. XXI, no. 1, pp. 29-35, 2023.
[10]  Z. Efensi and A. Astuti, "Pengaruh Suhu Aktivasi Terhadap Morfologi dan Jumlah Pori Karbon Aktif Tempurung Kemiri sebagai Elektroda," Jurnal Fisika Unand, vol. V, no. 4, pp. 297-302, 2016.
[11]  D.  Nurdandi,  W.  Kurniawan  and  H.  Aldila,  "Sintesis  dan  Karakterisasi  Elektroda Komposit  Karbon-Kitosan  Berbasis  Karbon  Biomassa  yang  diaktivasi  Menggunakan Metode Microwave," Jurnal Riset Fisika Indonesia, vol. II, pp. 17-25, 2022.
[12]  R.  Dewi  and  A.  Nofriadi,  "Aktivasi  Karbon  dari  Kulit  Pisang  dengan  Menggunakan Aktivator Kimia KOH," Jurnal Teknologi Kimia Unimal, pp. 12-22, 2020.
[13]  S.  Widayana  and  I.  Kurniawati,  "Pemanfaatan  Limbah  Kulit  Pisang  Kepok  sebagai Bioadsorben  pada  Penurunan  Warna  Minyak  Bekas  Penggorengan," Jurnal Pendidikan Tambusai, vol. VI, pp. 10191-10202, 1981.
[14]  D. Soendoro, Analisis Kimia Kuantitatif, Surabaya: PT. Gelora Aksara Pratama, 1981.
[15]  Y. Tiandho, W. Sunanda, F. Afriani, A. Indriawati and T. Handayani, "Accurate model for temperature dependence of solar cell performance according to phonon energy,"
Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, vol. 55, no. 5, pp. 15-25, 2018.